— 329 — 



Ghisa e acciajo. Si trattano 5 o 10 gr. del metallo con 40 o 80 ce. di 

 acido nitrico (d. 1.20) in una capsula spaziosa ricoperta con un imbuto capo- 

 volto, si riscalda debolmente fino a soluzione completa, si evapora a sec- 

 chezza, si aggiungono 5 gr. di nitrato ammonico, e si calcina fino a scom- 

 porre completamente i nitrati. Si riprende quindi con 30 o 50 ce. di acido 

 cloridrico, si riscalda all'ebollizione, si diluisce con acqua, si decanta il li- 

 quido limpido su un piccolo filtro, e si lava bene il residuo, che resta co- 

 stituito di silice, anidride titanica, un po' di ossido di ferro, ed eventualmente 

 di grafite. Il residuo secco si fonde quindi con 4 p. circa di bisolfato po- 

 tassico, in piccolo crogiuolo di platino, per un quarto d'ora. 



Si riprende la massa fusa con poca acqua fredda, mantenendo il reci- 

 piente entro un bagno ad acqua corrente, e si favorisce la soluzione facen- 

 dovi gorgogliare una corrente d'aria. Nel liquido così ottenuto, filtrato dalla 

 Si 0 2 ed acidificato con H 3 S0 4 , si procede alla riduzione con zinco, ed al 



N 



•dosamento quindi del titanio con soluzione di allume ferrico. 



Silicati. Si procede come nel caso generale dell'analisi dei silicati, cioè 

 fusione con carbonato sodico, potassico ripresa con acido cloridrico, elimina- 

 zione della silice, mediante evaporazione a secco a 105°, e nel liquido filtrato, 

 dopo eliminazione delle tracce di platino (provenienti dall'attacco del cro- 

 giuolo) con acido solfidrico, si precipitano con cloruro ammonico ed ammo- 

 niaca il ferro, l'alluminio ed il titanio. Il precipitato viene lavato disseccato, 

 calcinato e pesato. Si fonde quindi con 4-5 volte il suo peso di bisolfato 

 potassico e nella soluzione fatta a freddo della massa fusa, si determinano 

 volumetricamente il ferro ed il titanio; per differenza si ottiene l'alluminio. 



Bauxite. Si fonde 1 / 2 grammo del minerale polverizzato, con 8 grammi- 

 di bisolfato potassico, in crogiuolo di platino, si scioglie la massa fusa in 

 acqua fredda, si elimina la silice per filtrazione, si elimina il platino con 

 corrente di acido solfidrico, si filtra, si scaccia l'acido solfidrico, ed il liquido 

 «osi ottenuto si divide in due porzioni; nell'una si dosano volumetricamente 

 il ferro ed il titanio mediante riduzione con zinco ; nell'altra si precipitano 

 con ammoniaca tre idrati di ferro, titanio, ed alluminio; per differenza si 

 ottiene quest'ultimo. 



Per poco che si considerino le lunghe e laboriose operazioni che in par- 

 ticolar modo i lavori del Gook hanno dimostrato necessarie per separare il 

 titanio dal ferro e dall'alluminio, si vede subito come il metodo volumetrico 

 presenti su quelle un grande vantaggio di tempo e di fatica. 



Di gran lunga più complicata è la separazione di questi elementi in 

 «aso di presenza di zirconio, per la determizione del quale l'Hillebrand (') 

 ha proposto un metodo che si fonda sulla fusione del silicato con carbonato 



(•) Hillebrand, Bui. of the U. S. Geol. Survey, 1900, pag. 73. 

 Eendiconti. 1907, Voi. XVI, 1° Sem. 



43 



